[3] Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geol. Reichsanst. 539 



Nr. XII. Kleinkohle aus dem Fenyö-Kostolanyer Werke, eingesendet 

 von der Surany'er RUbenziicker-Fabrik Gerson et Lippmann in Wien. 

 Diese Braunkohle ist sehr unrein, sie enthielt in 100 Theilen : 



Wasser * ... 13-4 



Asche 37-2 



Wärme-Einheiten 2218 



Aequivalent einer 30zöll. Khifter weichen 



Holzes sind Gentner 23*6 



Nr. XIII. Erzfund stücke aus Schürfungen in den Sudeten und zwar 

 in der Gemeinde Zuckmantel und Obergrund in Schlesien, eingesendet 

 von dem Exe. Graf La risch-Mönnich'schen Bergamte zu Karwin. 



Es sind reine Eisen-Schwefelkiese, mehr oder minder mit Bergart 

 vermengt. Der Schwefelgehalt in den gezogenen Schlichen aus den Erz- 

 proben betrug. 



47 bis 48 Perc. 



Die Erzproben I., IL, III. und V. sind fast reine derbe Kiese und 

 ergaben daher auch ohne einen Schlich zu ziehen, 44 — 45 Perc. 

 Schwefel. Die Probe V dagegen enthielt nur etwas über 40 Perc. Kies 

 und daher nicht mehr als etwas über 20 Perc. Schwefel. 



Nr. XIV. Raffinad-Graphit, eingesendet von den Herrn A. Eggert 

 und Comp, in Budweis. 



Kohlenstoflf 74-2 



Asche • 25.8 



Nr. XV. Graphitfuhrende Gesteine, eingesendet von Herrn Leopold 

 Hirschel in Lanzenkirchen bei Wiener-Neustadt. 



Dieselben sind theils Glimmerschiefer, welche gar keinen Graphit 

 enthalten, theils graphithaltige Schiefer, in welchen aber der Schiefer 

 ausserordentlich vorherrscht, so dass der Gehalt an reinem Graphit keine 

 10 Perc. beträgt. 



Beiderlei Gesteine sind solche, wie sie in Graphitlagen einschliessend 

 gefunden werden, aber die eingesendeten Proben repräsentiren keine 

 Muster von Graphit im eigentlichen Sinne des Wortes. Eine Aufarbeitung 

 der graphitischen Schiefer müsste durch Pochen und Schlämmen ge- 

 schehen, aber bei diesen harten und schwachhaltigen Gesteinen lohnte 

 diese Arbeit nicht. 



Nr. XVI. Erdarten in der Nähe von BrUndl bei Carlstadt in 

 Militär- Croatien, eingesendet von Herrn Peter Fabiany, pens. Lehrer 

 daselbst. 



Diese Erdart ist Thon und zwar der sogenannte Seifenstein, der 

 sehr plastisch und durch einen Gehalt ar; Magnesia charakterisirt ist. 



100 Theile enthielten : 



Kieselerde 46*4 



Thonerde • 14-6 



Magnesia 8-2 



Wässer 30-2 



99-4 



Der Seifenstein wird in den Tuchfabriken, nachdem er sorgfältig 

 geschlämmt und getrocknet ist, directe zum Entfelleo der Wolle unter 

 dem Namen „Walkererde" benützt und dann auch mit Seife gemengt. 



